KAJIAN MUTU BATA BETON UNTUK MENINGKATKAN MUTU PRODUKSI DENGAN MENAMBAH ADMIXTURE

## Bodja Suwanto
Jurusan Sipil Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. Soedarto. SH. Tembalang, Semarang 50275 (024)7473417 Email : jwahana_tspolines@yahoo.com

## Abstract
Concrete blocks produced by local company in Banyumanik region at Pedalangan area are  unable  to  reach  its  maximum  compressive  strength,  compare  to  other  company production  in  Semarang  city.  Testing  its  concrete  block  from  UD  DIPO  company  in Durian  street,  resulting  of  compressive  strength  on  age  of  concrete  14  days,  σtk  = 121.325 kg/ cm 2 , 21 days σtk = 131.175 kg/ cm 2 , and 28 days  σtk =  150.625 kg/ cm 2 . So if it’s used for  street  pavement,  its cannot  handle heavy weight automobile,  To increase compressive  strength  is  with  improving  the  quality  of  mixture  material,  such  as  sand, cement,  fly ash,  and the mixture must be added by  WFA as much as 0.02 part, so the mixture of concrete block can be describe = 1 part of cement + 6 part of sand + 0.25 part fly ash + 0.02 part WFA and water added per use. After the concrete block being cast  on  a  dice.  then  tested  its  compressive  strength  on  14  days  old,  its  compressive strength  became  σtk  = 133.15 kg/ cm 2 , on the 21 day old it’s the compressive strength became σtk = 199.525 kg/ cm 2 , and on the 28 days σtk = 214.025 kg/ cm 2 . The result it the compressive strength reach + 40 %
Kata kunci : concrete block pressure strength, admixture, WFA

## PENDAHULUAN
Bata  beton  mencakup  semua  jenis  bata yang  terbuat  dari  campuran  bahan perekat, agregat, air dan bahan tambahan  apabila  diperlukan,  Dalam penelitian  ini,arti  bata  beton  dibatasi sebagai bahan yang dibuat dari campuran  semen  portland  –  pasir,  air dan  bahan  tambah  ( piler,  pigmen, admixture ).  Di  Indonesia  penamaan bata  beton  kadang  –  kadang  juga disebut conblock yaitu kependekan dari concrete  block dan  nama  ini  dipakai oleh  salah  satu  pabrik  bata  beton  di Jakarta.  Bata  beton  terutama  digunakan untuk  perkerasan  jalan  yang  menahan beban  gesekan  dan  tekanan  roda,  maka pembuatannya  harus  diperhitungkan
agar  dapat  menahan  beban  tekan  dan gesekan.  Tetapi  kekuatan  bata  beton menahan beban gesekan jarang diperhatikan  karena  kesulitan  untuk melakukan  uji  geseknya,  sehingga hanya diteliti terhadap beban tekan saja. Kejadian  yang  ada  pada  perusahaan  – perusahaan  di  Semarang,  sama  sekali tidak  ada  yang  memperhatikan  kualitas bahan  yang  dipakai  untuk  pembuatan bata  beton,  sehingga  hasil  produksinya belum  mencapai  yang  optimal  seperti pada konstruksi beton bertulang.
Dalam  penelitian  ini  yang  akan ditinjau  hasil  bata  beton  produksi  dari UD.  DIPO  yang  berlokasi  di  jalan Durian  No  55  Semarang.  Hasil  uji  tim penulis  terhadap  bata  beton  tersebut
adalah,  a)  pada  umur  14  hari  =  σtk  = 121.325  kg/ cm 2 , b) pada umur 21 hari = σtk  =  131.175  kg/ cm 2 ,  c)  pada  umur  28
hari  =  σtk =  150.625  kg/ cm 2 . Berdasarkan  hasil  tes  ini,  tim  kami mencoba mengajak kerja sama
perusahaan  tersebut  untuk  melakukan penelitian  kualitas  bata  beton.  Setelah terjadi  kesepakatan  baru  dilakukan penelitian  untuk  mengkaji  bahan  – bahan yang dipakai untuk membuat bata beton  tersebut,  dimulai  dari  pengujian agregat  pasir,  semen,  air,  abu  bata  dan admixture . Bahan – bahan pembuat bata beton adalah:
a. Semen Portland Pada umumnya memakai semen tipe I,  yaitu  untuk  tujuan  umum  dan semen  tipe  I  ini  banyak  diproduksi oleh  industri  semen  di  indonesia. Persyaratan semen portland menurut  standar  industri  indonesia adalah:
1. Kehalusan butir yaitu sisa diatas ayakan  Ø  0.09  mm  maksimum 10 %.
2. Waktu pengikatan awal minimum  :  45  menit.  Waktu pengikatan akhir : max : 8 jam
3. Kekekalan bentuk dalam ouktoclap : max : 0.8 %
4. Kekuatan  tekan  minimum  : untuk 3 hari = 124 kg/ cm 2
Dan  untuk  7  hari  minimum  = 200 kg/ cm 2
b. Agregat Halus ( pasir )
Dipakai  agregat  alam  mineral  baik itu  dari  batuan  beku,  endapan  atau lelehan  yang  umumnya  dibuat  dari pasir  yang  bergradasi  baik,  keras dan  bebas  dari  zat  organisasi.
Persyaratan  pasir  yang  baik  untuk bata beton:
1. Berbutir tajam dan keras dengan indeks kekerasan c 2.2
2. Butirannya  bersifat  kekal  tidak mudah pecah
3. Kadar lumpur max : 5 %
4. Bebas dari zat organik
5. Pasir  harus  mempunyai  susunan butir pada zone dengan modulus kehalusan butir : 1,5-3,8
6. Pasir  dari  laut  tidak  boleh dipakai  karena  berkadar  garam tinggi(SKSNI. 5 – 04 – 1989 F)
c. Air campuran beton
Air  dipakai  untuk  mengaduk  bahan – bahan digunakan untuk membantu pengerasan  bata  beton.  Air  untuk campuran  beton  harus  bersih  tidak berbau dan tidak berwarna dan tidak berasa dan akan lebih baik air bersih dan  dapat  diminum  seperti  air ledeng.
d. Tepung Batu Yang  di  uji  adalah  kehalusan  butir harus  lolos  saringan  =  Ø  1.18  mm dan  tertahan  diatas  saringan  =  Ø 0.075 mm.
e. Admixture
Harus diuji dengan merk yang telah ditetapkan dalam persyaratan lembaga perindustrian indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian yang berjudul kajian terhadap mutu  bahan  pembuat  bata  beton  dan upaya  untuk  meningkatkan  kualitas produksi dengan
menambahkan admixture ke  dalam  campurannya, hampir 90 % penelitian ini dilakukan di laboratorium,  dan  kira  –  kira  10  % dilakukan  di  pabrik  pencetak  bata
beton.  Langkah  –  Langkah  Proses Penelitian adalah sebagai berikut :
a. Pekerjaan Persiapan
1. Persiapan  bahan  –  bahan  dan alat  –  alat  uji,  dilakukan  sesuai kebutuhan  saat  tersebut  dan
pengujian bahan –  bahan
pembuat  bata  beton,  terdiri  dari semen, pasir, air, admixture, dan batu yang sudah menjadi tepung
2. Membuat  rancangan  campuran tunggal dengan komposisi :
1 PC + 6 Pasir + 0.25 Abu batu +  0.02  Admixture  dan  air secukupnya, kemudian langsung mencetak benda uji
b. Penyediaan Alat – alat Uji Bahan
1. Alat  cetak  sudah  disiapkan  di perusahaan
2. Alat  –  alat  uji  laborat  disiapkan di  Laboratorium  Teknik  Sipil Politeknik Negeri Semarang
c. Jalannya Penelitian
Tahapan –  tahapan  proses  /
pelaksanaan penelitian dibagi dalam
beberapa tahap yaitu:
1. Tahap pemeliharaan benda uji
2. Tahap  pengujian  tekan  pada umur = 14 hari
3. Tahap  pengujian  tekan  pada umur = 21 hari
4. Tahap  pengujian  tekan  pada umur = 28 hari
Data  –  data  hasil  uji  tekan dilaboratorium  ditabulasikan  dalam tabel hasil uji tekan bata beton.
d. Analisa Data
Hasil penelitian kekuatan tekan bata beton  yang  telah  ditabulasikan kemudian diolah dengan perhitungan seperti menghitung kekuatan  tekan  pada  kubus  beton, kemudian di buat curva dari masing – masing kekuatan tekan pada umur 14 hari, 21 hari dan umur 28 hari.
Langkah  –  langkah  penelitian  ini  dapat digambarkan  pada  Grafik  1  di  bawah ini.
Grafik 1. Diagram alir penelitian
DI KANTOR POLINES MEMBUAT RANCANGAN CAMPURAN PENCETAKAN BENDA UJI DI PERUSAHAAN UD. DIPO PENGUJIAN TEKAN DAN TABULASI HASIL PENGUJIAN DILABORATORIUM SIPIL POLINES ANALISA DATA DI KANTOR PEMBAHASAN KESIMPULAN PEMBUATAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENGETIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN LAPORAN AKHIR
PENGUJIAN BAHAN - BAHAN DILABORATORIUM BAHAN POLINES PERSIAPAN BAHAN DAN ALAT

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  penelitian  ini  adalah seperti pada tabel-tabel berikut ini.
Tabel  1.  Perhitungan  kekuatan  tekan bata  beton  tanpa  admixture  produksi
UD. DIPO umur 14 hari No  Beban P = kg Panjang p. cm Lebar l.cm σtk kg/ cm 2 1 2 3 4 5 6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19500 33200 29200 25800 24500 24000 29500 22500 19800 28500 20000 23700 23800 24000 24700 27600 25100 23500 21000 21500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 97.5 166.0 146.0 129.0 122.5 120.0 147.5 112.5 99.0 142.5 100.0 118.5 119.5 120.0 173.0 138.0 125.5 117.5 105 107.5 Jumlah 2426.5 Beban = tekan dalam kg Kekuatan  tekan  rata  –  rata  =  σtk = = 121.325 kg/ cm 2
Tabel  2.  Perhitungan  kekuatan  tekan bata  beton  tanpa  admixture  produksi UD DIPO umur 21 hari
No  Beban P = kg Panjang p. cm Lebar l.cm σtk kg/ cm 2 1 2 3 4 5 26100 26300 26700 26000 26200 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 130.5 131.5 133.5 130.0 131.0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26500 26100 24000 26300 26200 26100 26600 26700 26800 26400 26500 26000 26200 26600 26400 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 132.5 130.5 120.0 131.5 131.0 130.5 133.0 131.5 134.0 132.0 132.5 130.0 131.0 133.0 132.0 Jumlah 2623.5 Kekuatan  tekan  rata  –  rata  =  σtk =
= 131.175 kg/ cm 2
Tabel  3.  Perhitungan  kekuatan  tekan bata  beton  tanpa  admixture  produksi UD DIPO umur 28 hari
No  Beban P = kg Panjang p. cm Lebar l.cm σtk kg/ cm 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29000 30000 31000 30500 30400 30900 30600 30700 30400 30500 30700 30100 30400 30300 30400 28000 30100 30400 28000 30100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 145.0 150.0 155.0 152.5 152.0 154.5 153.0 153.5 152.0 152.5 153.5 150.5 152.0 151.5 152.0 140.0 150.5 152.0 140.0 158.5 Jumlah 3012.5
Kekuatan  tekan  rata  –  rata  =  σtk = = 150.625 kg/ cm 2
Tabel  4.  Perhitungan  kekuatan  tekan bata  beton  yang  memakai  admixture produksi UD DIPO umur 14 hari
No  Beban P = kg Panjang p. cm Lebar l.cm σtk kg/ cm 2 1 2 3 4 5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
19 20 26000 27000 27600 27400 27600 27800 27200 26000 27000 27600 24000 25000 27600 27400 25600 27000 27400 27200 26000 26000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 130.0 135.0 138.0 137.0 138.0 130.0 136.0 130.0 135.0 138.0 120.0 125.0 138.0 137.0 128.0 135.0 137.0 136.0 130.0 130.0 Jumlah 2663.0
Kekuatan tekan rata – rata = σtk = = 133.15 kg/ cm 2
Tabel  5.  Perhitungan  kekuatan  tekan bata  beton  yang  memakai  admixture produksi UD DIPO umur 21 hari
No  Beban P = kg Panjang p. cm Lebar l.cm σtk kg/ cm 2 1 2 3 4 5 6 37200 39500 48500 38000 38500 39500 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 186.0 147.5 242.5 190.0 192.5 147.5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50000 38000 38500 38000 38500 37500 43400 38500 42500 38500 38500 38000 38500 38500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 250.0 190.0 192.5 190.0 192.5 187.5 217.0 192.5 212.5 192.5 192.5 190.0 192.5 192.5 Jumlah 3990.5
Kekuatan tekan rata – rata = σtk = = 199.525 kg/ cm 2
Tabel  6.  Perhitungan  kekuatan  tekan bata  beton  yang  memakai  admixture produksi UD DIPO umur 28 hari No  Beban
P = kg Panjang p. cm Lebar l.cm σtk kg/ cm 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 52500 52000 52500 50000 45000 43000 48000 38000 38000 38000 40000 38000 42000 38000 38000 39000 38000 39500 38600 40000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 262.5 266.0 262.5 250.0 225.0 215.0 240.0 190.0 190.0 190.0 200.0 190.0 210.0 190.0 190.0 195.0 190.0 197.5 193 200 Jumlah 4240.50
Kekuatan  tekan  rata  –  rata  =  σtk =
= 214.025 kg/ cm 2 Dari  hasil  pengujian  maka  didapatkan perbedaan  kekuatan  tekan  bata  beton tanpa  memakai admixture dengan  bata beton yang memakai admixture seperti tabel berikut:
Keterangan :
1. Kekuatan  tekan  bata  beton  tanpa admixture umur :
14 hari = σtk = 121.325 kg/ cm 2
21 hari = σtk = 131.175 kg/ cm 2
28 hari = σtk = 150.625 kg/ cm 2
2. Kekuatan  tekan  data  beton  yang memakai admixture umur :
14 hari = σtk = 133.15 kg/ cm 2
21 hari = σtk = 199.525 kg/ cm 2
28 hari = σtk = 214.025 kg/ cm 2
3. Perbedaan:
BE = 11.825  kg/ cm 2
CF = 68.35 kg/ cm 2
DG = 63.4 kg/ cm 2
Dari Grafik diatas maka dapat diketahui penelitian yang berjudul Kajian Terhadap  Mutu  Bahan  Pembuat  Bata Beton Dan Upaya Untuk Meningkatkan Mutu  Produksi  Dengan  Menambah
Admixture Ke  Dalam  Campurannya, yang bekerja sama dengan industri bata beton  UD.  DIPO  di  jalan  durian  no  55 semarang,  mendapatkan  hasil  yang memuaskan..  Hal  ini  dicapai  berkat usaha  dari  tim  peneliti  dalam  upaya melakukan  koreksi  terhadap  bahan pembuat  bata  beton  dan  memberi tambahan admixture ke dalam campurannya  yang  biasanya  tidak dilakukan oleh perusahaan tersebut.

## SIMPULAN
Kekuatan  tekan  bata  beton  yang memakai  admixture  lebih  besar  dari pada  bata  beton  yang  tidak  memakai admixture.  Perbedaanya  adalah  pada umur 14 sebesar 11.825 kg/ cm 2 , umur 21 sebesar 68.35 kg/ cm 2 , dan pada umur 28 hari  sebesar  63.4  kg/ cm 2 .  Hal  ini  berarti
0 50 100 150 200 250 0 14 hari 21 hari 28 hari K e k u a t a n T e k a n Umur Hari Tanpa Admixture Memakai Admixture G F E A B C D
terjadi  peningkatan  kuat  tekan  yang signifikan  pada  beton  dengan  bahan admixture

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  berbagai  pihak  yang  telah mendukung  pelaksanaan  penelitian  ini, antara lain UP2M yang telah membantu dan  mendanai  melalui  DIPA  Polines lewat program Penelitian Terapan 2011, dan  rekan-rekan  yang  telah  banyak memberikan saran dan masukan

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  1983, Pengujian  Bahan ,
PEDC, Bandung
Buku  Pedoman  Kuliah  Mahasiswa,
2000, Modul Bahan Bangunan I .
Politeknik Negeri Semarang
D. F. Orchard, 1979, “concrete
Technology  –  Properties  and Materials.” Applied science publisher Ltd London
Gambil,  S.  M.  L.,  1986, Concrete Technology ,  Tata  Mcgraw  Hill publishing Corporation, Washington Gideon,  Kusuma,  1993,  Pedoman Pengerjaan Beton, SKSNI T-15- 1991-03, Penerbit Erlangga,
Jakarta
M. S. Shetty, 1986, C oncrete
Technology - Theory and
Practice, S.  Chand  &  Company
Ltd, Ram Nagar New Delhi
Nawy,  Edward.  G.,  1990, Beton Bertulang  Suatu  Pendekatan
Dasar, Terjemahan Ir. Bambang Suryanto,  MSc.  Bandung,  PT. Eresco
Peraturan  Beton  Bertulang  Indonesia
(PBBI), 1971, Derektorat Penyelidikan Masalah Bangunan Departemen Pekerjaan Umum
Subakti,  Aman,  1994, Teknologi  Beton
Dalam Praktek, ITS. Surabaya Supriyadi,  Kusdiyono  dan  Heri  Ludiro, 2006, Model Penentuan Proporsi Campuran Beton Secara Lengkap. Wahana Teknik  Sipil.  Vol.  11,  No.  3. Hal. 115-125 Tjokrodimulyo.  K.,  1996, Teknologi
Beton , Nafiri, Yogyakarta